582 Rivot und Duchanoy. 
Weise zu Gute gebracht. Wir werden die verschiedenen Fälle aufzählen, die 
bisher vorgekommen sind. 
1. Fall. Der Stein ist gold- und silberhältig genug, um mit den reichen 
Geschicken zugleich behandelt zu werden. Er wird dann in Haufen mit zwei 
Feuern geröstet und bei der Reichverbleiung mit den reichen Geschicken ver- 
schmolzen. Dieser Fall tritt besonders da ein, wo ein geringer Antheil an Stein 
erzeugt wurde. 
2. Fall. Es ist ein so grosser Antheil an Stein gefallen, dass sein Fein- 
halt nur dem der armen Geschicke gleich kömmt ; dann wird er mit diesen bei 
der Armverbleiung aufgegeben. 
3. Fall. Der Stein stimmt in seinem Feinhalt weder mit den reichen noch 
mit den armen Geschicken überein; dann wird er in Haufen mit zwei Feuern 
geröstet und besonders verschmolzen. Dieses Schmelzen geschieht entweder wie 
das Armverbleien, das heist: als Concentrations-Schmelzen mit Einbringung von 
Blei durch den Abstich, oder wie das Reichschmelzen mittelst Aufgabe von bleii- 
schen Zeugen. Die Wirkungsweise des Bleies hängt vom Feinhalt des Steines ab. 
Diese Arbeit (Armverbleiungs-Lechsehmelzen) hat speciell die Zugutebringung 
der Rohleche zum ZAveck und aus ihr gehen hervor: 
Werkbleie für den Treibherd; ein schon kupferreicher Stein, der zur Kupfer- 
auflösung kömmt; Schlacken die meist auf die Halde gestürzt werden können. 
Bei diesem Lechschmelzen kann man schon eine gewisse Menge goldhal- 
tiger Schlacken aufgeben, weil der Stein immer von viel geringerem Feinhalt ist 
als die mit ihm verschmolzenen Geschicke und weil hierdurch ein eigenes 
Schlackenschmelzen erspart wird. 
4. Fall. Ausnahmsweise ist der Rohstein reich an Kupfer; er kömmt dann 
mit den eigentlichen Kupfersteinen zur Kupferauflösung. 
2. Reihe: Behandlung der reichen Geschicke. 
Reichverbleiung. Die reichen Geschicke werden, nach einer Röstung 
im Flammofen, mit gleichfalls gerösteten bleiischen Zeugen und mit bleihaltigen 
Treibabfällen (Glätte und Herd) verschmolzen. Diese Arbeit (Reichverbleiung) 
gibt: Treibbares Blei, welches den Gold- und Silberhalt der Ofenbeschickung 
zum grössten Theil aufgenommen hat; einen stark bleiischen Stein, von meist 
geringerem Feinhalt als die geschmolzenen Geschicke; Schlacken, gewöhnlich 
goldhaltig genug, um besonders auf Gold verarbeitet zu werden. 
Der Stein ist in Menge und Feinhalt wandelbar, die Beschaffenheit der 
Geschicke und die Art ihrer Röstung sind dabei von grossem Einflüsse. Der Stein 
wird probirt und mit zwei bis drei Feuern geröstet, dann seinem Gold-, Silber- 
und Kupferhalt entsprechend entweder bei der Reichverbleiung, oder bei Verschmel- 
zung des Kupfersteines aufgegeben, oder endlich am gewöhnlichsten mittelst des 
Reichverb leiungs-Lechschmelzens abgesondert behandelt. 
Diess Lechschmelzen geschieht wie das Armverbleien mit Einbringung von 
Blei durch den Abstich oder wie das Reichverhleien mit Aufgebung bleiischer 
Zeuge. Es gibt wieder 3 verschiedene Producte : 
